302 
R. Nacken. 
schwerer. Dalier liielt 0. Lehmann* * wohl mit Eeclit diese In- 
dividuen für normale hexagonale Kristalle , die durch freies Jod 
verunreinigt sind. 
Die Schmelztemperaturen^ liegen nach verschiedenen Be- 
obachtern beim Cd CI, zwischen 540® und 590®, beim CdBug 
zwischen 570® und 580® und beim Cd J, zwischen 350® und ca. 400®. 
Aus den Haltepunkten der Abktthlungskiu’ven der geschmol- 
zenen Salze bestimmen sich die Schmelztemperaturen zu 
563® (Cd CI.,), 567® (CdBr,) und 385® (CdJg). Umwandlungs- 
erscheinungen traten durch Erwärmen und Abkühlen nicht ein. 
Bestätigt Avurde dies dadurch , daß sich hierbei auch die Doppel- 
brechung von Präparaten, die zwischen Deckgläschen geschmolzen 
waren, nicht sprungweise änderte. 
D i e T e m p e r a t u r - K 0 n z e n t !• a t i 0 n s - D i a g r a m m e. Auf 
rechtwinkeligen Koordinaten sind Temperaturen nach oben, Jlischungs- 
verhälOiisse, ausgedrückt in Molekülprozenten, seitAvärts abgetragen. 
Zur Berechnung dienten als Molekulargewichte für CdClg 183,3, 
CdBi-g 272,32 und CdJ 2 366,34 (AtomgeAA’ichtstabelle 1905). 
1. Jlischkristalle von Kadmiumchlorid-Kadmiumbromitl. 
Gehalt an Cd Br, 
Beginn 
Molekülprozent | g ,j der Kristallisation 
100 
15,00 
567® 
90 
13,98 
557 
80 
12,84 
554 
70 
11,65 
551 
60 
10,36 
551 
50 • 
8,97 
551,5 
40 
7,46 
552 
30 
5,84 
554 
20 
4,07 
555,6 
10 
2,13 
558 
0 
0,00 
563 
Die Mischungen dieser beiden Komponenten, deren Schmelz- 
temperaturen nur 4® auseinander liegen, haben Erstarrungstempe- 
raturen, die auf einer fast horizontal verlaufenden, kontinuierlichen 
Kurve ABC liegen. Die durch die niedrigste Erstarrungstempe- 
ratur 550® ausgezeichnete Mischung enthält 40 Mol. ®/o Cd CI., und 
60 Mol. ®/o CdBfg {B). Im Gebiet a sind homogene flüssige 
‘ 0. Lehmann, Molekularphysik, 1, 590, 1888. 
* Lanoldt-Börnstein, Pbys.-chem. Tab. 271, 1905. 
